TCVN8256:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8256:2009 về Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 6,4 7,9 9,5 12,7 15,9 19,0 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ± 6 3 ± 0,4 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4 b . Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 67 49 TCVN 8257-2 : 2009 5. Cường độ chịu uốn, Niutơn (N), không nhỏ hơn: - Theo phương pháp A: + Ngang tấm + Dọc tấm - Theo phương pháp B: + Ngang tấm + Dọc tấm 222 89 205 71 289 111 276 93 356 133 343 116 489 178 476 160 667 222 654 205 756 267 743 249 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn - - 48 32 16 16 TCVN 8257-5 : 2009 7. Độ kháng nhổ đinh, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 178 160 222 205 267 249 356 343 400 387 445 432 TCVN 8257-4 : 2009 8 c . Độ thẩm thấu hơi nước theo phương pháp khô, g/Pa.s.m 2 , không lớn hơn 17x10 -9 TCVN 8257-8 : 2009 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 0,8mm. b Phương pháp A là phương pháp thử với tốc độ gia lực không đổi. Phương pháp B là phương pháp thử với tốc độ chuyển động của đầu gia tải không đổi. Tùy thuộc vào điều kiện thiết bị mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp trên để xác định các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm. c Chỉ tiêu độ thẩm thấu hơi nước chỉ áp dụng cho tấm thạch cao có mặt sau tráng lớp kim loại với độ ẩm ở mặt không tráng là 50% và ở mặt tráng kim loại là 0%. Chỉ tiêu này chỉ thực hiện khi có yêu cầu của khách hàng. 5.1.2 Yêu cầu kỹ thuật của tấm nền thạch cao được nêu ở Bảng 2. Bảng 2 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm nền thạch cao Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 6,4 9,5 12,7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 19,0 25,4 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ± 6 3,2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 8257-1 : 2008 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4 b . Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 49 TCVN 8257-2 : 2009 5. Cường độ chịu uốn, Niutơn (N), không nhỏ hơn: - Theo phương pháp A: + Ngang tấm + Dọc tấm - Theo phương pháp B: + Ngang tấm + Dọc tấm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 222 89 205 71 356 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 343 116 489 178 476 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 622 222 609 205 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 267 743 249 1023 356 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 343 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn - 48 32 16 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7. Độ kháng nhổ đinh, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 178 160 267 249 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 356 343 400 387 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - TCVN 8257-4 : 2009 8 c . Độ thẩm thấu hơi nước theo phương pháp khô, g/Pa.s.m 2 , không lớn hơn 17x10 -9 TCVN 8257-8 : 2009 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 1,6mm. b Phương pháp A là phương pháp thử với tốc độ gia lực không đổi. Phương pháp B là phương pháp thử với tốc độ chuyển động của đầu gia tải không đổi. Tùy thuộc vào điều kiện thiết bị mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp trên để xác định các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm. c Chỉ tiêu độ thẩm thấu hơi nước chỉ áp dụng cho tấm thạch cao có mặt sau tráng lớp kim loại với độ ẩm ở mặt không tráng là 50% và ở mặt tráng kim loại là 0%. Chỉ tiêu này chỉ thực hiện khi có yêu cầu của khách hàng. 5.1.3 Yêu cầu kỹ thuật của tấm nền thạch cao chịu ẩm được nêu ở bảng 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 12,7 15,9 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Chiều dày a ± 6 3 ± 0,4 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4. Độ hút nước sau 2 h ngâm, % không lớn hơn 5 TCVN 8257-6 : 2009 5. Độ hấp thụ nước bề mặt, g, không lớn hơn 1,6 TCVN 8257-7 : 2009 6 b . Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 67 49 TCVN 8257-2 : 2009 7. Cường độ chịu uốn, Niutơn (N), không nhỏ hơn: - Theo phương pháp A: + Ngang tấm + Dọc tấm - Theo phương pháp B: + Ngang tấm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 489 178 476 160 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 222 654 205 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn 32 16 TCVN 8257-5 : 2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 356 343 400 387 TCVN 8257-4 : 2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b Phương pháp A là phương pháp thử với tốc độ gia lực không đổi. Phương pháp B là phương pháp thử với tốc độ chuyển động của đầu gia tải không đổi. Tùy thuộc vào điều kiện thiết bị mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp trên để xác định các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm. 5.4.1 yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao trang trí vòm ngoài trời được nêu ở Bảng 4. Bảng 4 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao trang trí vòm ngoài trời Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 12,7 15,9 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ± 6 3 ± 0,4 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ± 3 4 b . Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 67 49 TCVN 8257-2 : 2009 5. Cường độ chịu uốn, Niutơn (N), không nhỏ hơn: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Ngang tấm + Dọc tấm - Theo phương pháp B: + Ngang tấm + Dọc tấm 489 178 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 476 160 667 222 654 205 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn 22 13 TCVN 8257-5 : 2009 7. Độ kháng nhổ đinh, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 356 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 400 387 TCVN 8257-4 : 2009 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 0,8 mm. b Phương pháp A là phương pháp thử với tốc độ gia lực không đổi. Phương pháp B là phương pháp thử với tốc độ chuyển động của đầu gia tải không đổi. Tùy thuộc vào điều kiện thiết bị mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp trên để xác định các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm. 5.1.5 Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao ốp ngoài được nêu ở Bảng 5 Bảng 5 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao ốp ngoài Tên chỉ tiêu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phương pháp thử 9,5 10,2 12,7 15,9 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ± 6 3,2 ± 0,8 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đền 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4. Độ hút nước sau 2 h ngâm, % không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 8257-6 : 2009 5 b . Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 67 49 TCVN 8257-2 : 2009 6. Cường độ chịu uốn, Niutơn (N), không nhỏ hơn: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Ngang tấm + Dọc tấm - Theo phương pháp B: + Ngang tấm + Dọc tấm 356 133 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 343 116 391 142 378 125 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 489 178 476 160 667 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 609 205 TCVN 8257-3 : 2009 7. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn 48 38 32 16 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8. Độ kháng nhổ đinh, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 267 249 312 298 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 356 343 400 387 TCVN 8257-4 : 2009 9. Độ hấp thụ nước bề mặt, g, không lớn hơn 1,6 TCVN 8257-7 : 2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b Phương pháp A là phương pháp thử với tốc độ gia tải không đổi. Phương pháp B là phương pháp thử với tốc độ chuyển động của đầu gia tải không đổi. Tùy thuộc vào điều kiện thiết bị mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp trên để xác định các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm. 5.1.6 Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao làm nền để trát lớp phủ trang trí được nêu ở Bảng 6. Bảng 6 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao làm nền để trát lớp phủ trang trí Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 9,5 12,7 15,9 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ± 6 3 ± 0,4 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4 b . Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 67 49 TCVN 8257-2 : 2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Theo phương pháp A: + Ngang tấm + Dọc tấm - Theo phương pháp B: + Ngang tấm + Dọc tấm 356 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 343 116 489 178 476 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 667 222 654 205 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 32 16 TCVN 8257-5 : 2009 7. Độ kháng nhổ đinh, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 267 249 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 356 343 400 387 TCVN 8257-4 : 2009 8 c . Độ thẩm thấu hơi nước theo phương pháp khô, g/Pa.s.m 2 , không lớn hơn 17x10 -9 TCVN 8257-8 : 2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b Phương pháp A là phương pháp thử với tốc độ gia lực không đổi. Phương pháp B là phương pháp thử với tốc độ chuyển động của đầu gia tải không đổi. Tùy thuộc vào điều kiện thiết bị mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp trên để xác định các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm. c Chỉ tiêu độ thẩm thấu hơi nước chỉ áp dụng cho tấm thạch cao có mặt sau tráng lớp kim loại với độ ẩm ở mặt không tráng là 50% và ở mặt tráng kim loại là 0%. Chỉ tiêu này chỉ thực hiện khi có yêu cầu của khách hàng. 5.1.7 Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao lati được nêu ở Bảng 7 Bảng 7 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao lati Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 9,5 12,7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Chiều dài - Chiều rộng a , không lớn hơn - Chiều dày b ± 6 4,8 hoặc 3,2 ± 0,8 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 6,4 4 c . Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 67 49 TCVN 8257-2 : 2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Theo phương pháp A: + Ngang tấm + Dọc tấm - Theo phương pháp B: + Ngang tấm + Dọc tấm 267 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 249 93 445 156 431 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn 48 32 TCVN 8257-5 : 2009 7. Độ kháng nhổ đinh, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 205 312 294 TCVN 8257-4 : 2009 8 d . Độ thẩm thấu hơi nước theo phương pháp khô, g/Pa.s.m 2 , không lớn hơn 17x10 -9 TCVN 8257-8 : 2009 a Độ sai lệch chiều rộng không lớn hơn 4,8 mm nếu chiều rộng danh nghĩa tấm trên 1220 mm và không lớn hơn 3,2 mm với tấm có chiều rộng danh nghĩa nhỏ hơn 1220 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c Phương pháp A là phương pháp thử với tốc độ gia lực không đổi. Phương pháp B là phương pháp thử với tốc độ chuyển động của đầu gia tải không đổi. Tùy thuộc vào điều kiện thiết bị mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp trên để xác định các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm. d Chỉ tiêu độ thẩm thấu hơi nước chỉ áp dụng cho tấm thạch cao có mặt sau tráng lớp kim loại với độ ẩm ở mặt không tráng là 50% và ở mặt tráng kim loại là 0%. Chỉ tiêu này chỉ thực hiện khi có yêu cầu của khách hàng. 5.1.8 Yêu cầu kỹ thuật của tấm trần thạch cao được nêu ở Bảng 8. Bảng 8 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm trần thạch cao Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 12,7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ± 6 3 ± 0,4 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4 b . Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A - Theo phương pháp B 67 49 TCVN 8257-2 : 2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Theo phương pháp A: + Ngang tấm + Dọc tấm - Theo phương pháp B: + Ngang tấm + Dọc tấm 489 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 476 160 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn 8 TCVN 8257-5 : 2009 7. Độ kháng nhổ đinh, Niutơn (N), không nhỏ hơn - Theo phương pháp A ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 356 343 TCVN 8257-4 : 2009 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 0,8 mm. b Phương pháp A là phương pháp thử với tốc độ gia lực không đổi. Phương pháp B là phương pháp thử với tốc độ chuyển động của đầu gia tải không đổi. Tùy thuộc vào điều kiện thiết bị mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp trên để xác định các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm. 5.2 Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi 5.2.1 Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi sử dụng trong nhà được nêu ở Bảng 9. Bảng 9 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi sử dụng trong nhà ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 12,7 15,9 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 ± 0,4 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4. Độ cứng của cạnh, gờ và lõi theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn 90 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5. Cường độ chịu uốn theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn: 490 690 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn 10 6 TCVN 8257-5 : 2009 7. Độ kháng nhổ đinh theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 643 TCVN 8257-4 : 2009 8 d . Độ thẩm thấu hơi nước theo phương pháp khô, g/Pa.s.m 2 , không lớn hơn 17x10 -9 TCVN 8257-8 : 2009 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 0,8 mm. b Chỉ tiêu độ thẩm thấu hơi nước chỉ áp dụng cho tấm thạch cao có mặt sau tráng lớp kim loại với độ ẩm ở mặt không tráng là 50% và ở mặt tráng kim loại là 0%. Chỉ tiêu này chỉ thực hiện khi có yêu cầu của khách hàng. 5.2.2 Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi chịu ẩm được nêu ở Bảng 10. Bảng 10 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi chịu ẩm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 12,7 15,9 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 ± 0,4 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4. Độ hút nước sau 2 h ngâm, %, không lớn hơn 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5. Độ hấp thụ nước của bề mặt, g, không lớn hơn 1,6 TCVN 8257-7 : 2009 6. Độ cứng của cạnh, gờ và lõi theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn 90 TCVN 8257-2 : 2009 7. Cường độ chịu uốn theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn: 490 690 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn 10 6 TCVN 8257-5 : 2009 9. Độ kháng nhổ đinh theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn 535 645 TCVN 8257-4 : 2009 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 0,8 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng 11 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi trang trí vòm ngoài trời Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử 12,7 15,9 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ± 6 3 ± 0,4 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 90 TCVN 8257-2 : 2009 5. Cường độ chịu uốn theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn: 490 690 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn 10 6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7. Độ kháng nhổ đinh theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn 535 645 TCVN 8257-4 : 2009 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 0,8 mm. 5.2.4 Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi ốp ngoài được nêu ở Bảng 12. Bảng 12 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi ốp ngoài Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12,7 15,9 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ± 6 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4. Độ hút nước sau 2 h ngâm, %, không lớn hơn 10 TCVN 8257-6 : 2009 5. Độ cứng của cạnh, gờ và lõi theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 8257-2 : 2009 6. Cường độ chịu uốn theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn: 490 690 TCVN 8257-3 : 2009 7. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn 10 6 TCVN 8257-5 : 2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 535 645 TCVN 8257-4 : 2009 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 1,6 mm. 5.2.5 Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi làm lớp lót trong nhà được nêu ở Bảng 13. Bảng 13 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi làm lớp lót trong nhà Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm Phương pháp thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9,5 12,7 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ± 6 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4. Độ cứng của cạnh, gờ và lõi theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn 90 TCVN 8257-2 : 2009 5. Cường độ chịu uốn theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 310 490 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ kháng nhổ đinh theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn 310 400 535 TCVN 8257-4 : 2009 7. Độ hút nước sau 2 h ngâm, %, không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 8257-6 : 2009 8. Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm nước, %, không lớn hơn 1 TCVN 7756-5 : 2007 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 0,8 mm. 5.2.6 Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi làm lớp mái nhà được nêu ở Bảng 14. Bảng 14 - Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao sợi làm mái nhà Tên chỉ tiêu Mức theo chiều dày mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6,4 9,5 12,7 15,9 1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: - Chiều dài - Chiều rộng, không lớn hơn - Chiều dày a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 ± 0,4 TCVN 8257-1 : 2009 2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm Từ 0,51 đến 2,29 3. Độ vuông góc của cạnh, mm ± 3 4. Độ cứng của cạnh, gờ và lõi theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn 90 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5. Cường độ chịu uốn theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn: 175 310 490 690 TCVN 8257-3 : 2009 6. Độ kháng nhổ đinh theo phương pháp B, Niutơn (N), không nhỏ hơn 310 400 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 645 TCVN 8257-4 : 2009 7. Độ hút nước sau 2 h ngâm, %, không lớn hơn 10 TCVN 8257-6 : 2009 a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 0,8 mm. 6. Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 6.1 Ghi nhãn Mỗi tấm thạch cao hoặc kiện hàng phải có ghi nhãn rõ ràng của nhà sản xuất hoặc bằng cách in trực tiếp hoặc dán nhãn với các thông tin tối thiểu sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Viện dẫn tiêu chuẩn này. - Chủng loại tấm, ví dụ: Tấm thạch cao tường. - Kích thước danh nghĩa khi sản xuất. - Số lô, ngày, tháng, năm sản xuất. 6.2 Bảo quản Tấm thạch cao phải được bảo quản ở nơi khô ráo. Kho chứa tấm thạch cao phải đảm bảo sạch, có tường bao và mái che chắc chắn, có lối ra vào xuất nhập dễ dàng. Tấm thạch cao phải được xếp cách tường ít nhất 20 cm, cách mặt đất ít nhất 30cm. 6.3 Vận chuyển ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66